﻿210 
  G. 
  Tschermak, 
  

  

  wäre, 
  jedoch 
  mit 
  Zugabe 
  von 
  Krystallwasser, 
  das 
  beiläufig 
  

   einem 
  Viertel 
  des 
  gesamten 
  Wassergehaltes 
  entspricht, 
  

  

  Si 
  3 
  Al 
  2 
  BaH 
  6 
  13 
  + 
  Aq. 
  

  

  Die 
  prozentische 
  Zusammensetzung 
  dieser 
  Verbindung 
  

   wäre: 
  

  

  Si0 
  2 
  35-57 
  

  

  Al 
  2 
  6 
  3 
  .. 
  .. 
  20-10 
  

  

  BaO 
  30-16 
  

  

  H 
  2 
  .... 
  14-17 
  

  

  Um 
  den 
  gefundenen 
  Beträgen 
  etwas 
  näher 
  zu 
  kommen, 
  

   mögen 
  die 
  kleinen 
  Mengen 
  von 
  Ca 
  und 
  Na 
  auf 
  Skolezit 
  und 
  

   Natrolith 
  bezogen 
  werden, 
  was 
  bei 
  der 
  Ähnlichkeit 
  der 
  Formen 
  

   gestattet 
  ist. 
  Wenn 
  von 
  ersterem 
  1%, 
  von 
  letzterem 
  2 
  °/ 
  bei- 
  

   gemischt 
  angenommen 
  werden, 
  so 
  ergibt 
  die 
  Rechnung 
  nach- 
  

   stehende 
  Zahlen: 
  

  

  II 
  ber. 
  

  

  Si0 
  2 
  36-40 
  35-91 
  +49 
  

  

  A1 
  2 
  3 
  20-12 
  20-29 
  - 
  17 
  

  

  BaO 
  30-01 
  29-26 
  +75 
  

  

  CaO 
  0-21 
  0-14 
  +07 
  

  

  Na 
  2 
  0-34 
  0-33 
  +01 
  

  

  H 
  2 
  13-13 
  14-07 
  - 
  94 
  

  

  100-21 
  100 
  

  

  Der 
  gefundene 
  Wassergehalt 
  bleibt 
  gegen 
  den 
  berech- 
  

   neten 
  zurück. 
  Die 
  Menge 
  des 
  Krystallwassers 
  berechnet 
  sich 
  

   zu 
  3-44%. 
  

  

  Wenn 
  angenommen 
  wird, 
  daß 
  der 
  ursprüngliche 
  Wasser- 
  

   gehalt 
  um 
  ein 
  weniges 
  geringer 
  ist 
  als 
  der 
  gefundene, 
  wonach 
  

   das 
  Verhältnis 
  7 
  H 
  : 
  2 
  AI 
  das 
  richtige 
  wäre, 
  so 
  ergäbe 
  sich 
  die 
  

   Formel: 
  

  

  Si 
  6 
  Al 
  4 
  Ba 
  2 
  H 
  14 
  27 
  = 
  2 
  Si 
  3 
  Al 
  2 
  BaH 
  4 
  12 
  + 
  3 
  Aq. 
  

  

  Die 
  prozentischen 
  Zahlen 
  der 
  reduzierten 
  Analyse 
  und 
  

   der 
  Berechnung 
  nach 
  dieser 
  Formel 
  sind: 
  

  

  